897 



A. Brezina: Herrengr undit, ein neues basisches Kupfer- 

 sulfat. Zeitschr.f.Krystallogr.u.Min. 1879 III, 4. Mit Taf. X Fig. 3—7.) 



Kleine Täf eichen von 1 bis 2,5 mm Durchmesser, kaum 0,2 mm Dicke 

 und der wahrscheinlichen Zusammensetzung: 



S0 3 = 23,04 

 CuO = 57,52 

 H 2 = 19,44 

 100 



(2,05 Ca 0, die bei der Analyse gefunden, sind mit den entsprechenden 

 Mengen Schwefelsäure und Wasser als Gyps abgerechnet) repräsentiren 

 das neue Mineral. 



Die Ausbildung der Krystalle ist tafelförmig nach c = oP (001) und es 

 treten als Begrenzungsflächen noch eine reichgegliederte Prismenzone (m), 

 sowie zwei ± Orthodomen (d, <5 und e, e) und eine Pyramide (q) hinzu. Die 

 Farbe ist dunkelsmaragd- bis spangrün; Härte = 2,5, fast spröde; Spalt- 

 barkeit nach oP (001) vollkommen, nach einer Fläche aus der Prismenzone 

 [ooPf (540) oder ccP (110)] deutlich bis undeutlich und in einem Falle 

 beobachtet ziemlich deutlich nach e oder e; auf oP (001) starke Streifimg 

 parallel oP : ooPöo (001) : (100). 



Die an 9 verschiedenen Krystallen vorgenommenen Messungen körper- 

 licher und ebener Winkel schwanken ziemlich stark, namentlich in der 

 PrismenzoEe, zeigen aber übereinstimmend, dass der Winkel von der 

 Basis zu diesen Flächen um so weiter von 90° abliegt, je grösser der 

 Winkel der betreffenden Fläche zur Symmetrieebene ist, 



Das aus diesem Grunde geschlossene klinische Krystallsystem erhält 

 seine Axenschiefe aus der Neigung zugehöriger Orthodomen zur Basis mit 



ß = 88° 50,2' 



(aus einem Zwilling nach oP (001) mit dem Winkel oP : oP = 2° 57' 

 folgt ß = 88° 31,5'). Die Formen eundf = + |Pöö (102) (102)" geben mit 

 dem ebenen Winkel a c : m c [a = das nicht beobachtete ooPöö (100)] das 

 Verhältniss 



a : b : c — 1,8161 : 1 : 2,8004. 

 Unter Zugrundelegung dieses Axensystems berechnet sich nun d zu 

 ^Pöö (507) und die Flächen der Prismenzone erhalten die hierunter fol- 

 genden Zeichen, wenn die am häufigsten wiederkehrenden Werthe bei den 

 schwankenden Messungen des ebenen Winkels e c m als von Flächen her- 

 rührend betrachtet werden. 



m = ooP (110) mit 21 Beobachtungen 



m 4 = ooPf (980) „ 2 



m 2 = ooPf (540) „ 3 



m 3 = ooPj ( 45 °) » 17 » 



m 4 == ocP| (350) „ 7 



m 5 = cx>P2 (120) „ 3 



m 6 = ooPf (250) „ 2 



N. Jahrbuch für Mineralogie etc. 1879. 57 



